Aluminium arsenide
एल्यूमीनियम आर्सेनाइड () एक अर्धचालक पदार्थ है जिसमें लगभग गैलियम आर्सेनाइड और एल्यूमीनियम गैलियम आर्सेनाइड के समान जाली स्थिरांक होता है और गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में व्यापक बैंड अंतर होता है। (ए. एल. ए.) गैलियम आर्सेनाइड (जी. ए. ए.) के साथ एक सुपरलैटिस बना सकता है जिसके परिणामस्वरूप इसके अर्धचालक गुण होते हैं। क्योंकि जी. ए. ए. और ए. एल. ए. में लगभग एक ही जाली स्थिरांक होता है, परतों में बहुत कम प्रेरित तनाव होता है, जिससे उन्हें लगभग मनमाने ढंग से मोटा किया जा सकता है। यह अत्यधिक उच्च प्रदर्शन उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, एचईएमटी ट्रांजिस्टर और अन्य क्वांटम वेल उपकरणों के लिए अनुमति देता है। इसके निम्नलिखित गुण हैंः तापीय विस्तार गुणांक 5 माइक्रोन/(डिग्री सेल्सियस * मीटर) डेबी तापमान 417 के माइक्रोहार्डनेस 5 जीपीए (50 ग्राम भार) 1 सेमी में परमाणुओं की संख्या 3: (4.42-0.17x) · 1022 बल्क मॉड्यूलस (7.55 + 0.26x) · 1011 डायन सेमी-2 मोह पैमाने पर कठोरताः ~ 5 एच2ओ में अघुलनशीलता उपयोग एल्यूमीनियम आर्सेनाइड एक III-V यौगिक अर्धचालक सामग्री है और प्रकाश उत्सर्जक डायोड जैसे ऑप्टोइलेक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माण के लिए एक फायदेमंद सामग्री है। एल्यूमीनियम आर्सेनाइड को प्रसिद्ध तरीकों का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है, जैसे कि तरल और वाष्प-चरण एपिटैक्सी तकनीक या पिघल-विकास तकनीक। हालाँकि, इन विधियों द्वारा तैयार किए गए एल्यूमीनियम आर्सेनाइड क्रिस्टल आम तौर पर अस्थिर होते हैं और नम हवा के संपर्क में आने पर आर्सीन (ए. एस. एच. 3) उत्पन्न करते हैं। संश्लेषण एल्यूमीनियम आर्सेनाइड की तैयारी पर बहुत कम काम किया गया है, मुख्य रूप से इसमें शामिल व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण। यौगिक के उच्च पिघलने बिंदु (लगभग 1,700 डिग्री सेल्सियस) और इस तापमान पर एल्यूमीनियम की अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता के कारण पिघलने से तैयारी करना मुश्किल है। कुछ श्रमिकों ने पिघलने से छोटे क्रिस्टल तैयार किए हैं, और पॉलीक्रिस्टलाइन सिल्लियों का भी उत्पादन किया गया है। इस सामग्री के सर्वश्रेष्ठ में 1019/सेमी3 के क्रम का अशुद्ध वाहक घनत्व होता है और यह पी-प्रकार का होता है। प्रतिक्रियाशीलता एल्यूमीनियम आर्सेनाइड एक स्थिर यौगिक है; हालाँकि, एसिड, एसिड धुएं और नमी से बचा जाना चाहिए। खतरनाक पोलीमराइजेशन नहीं होगा। एल्यूमीनियम आर्सेनाइड के अपघटन से खतरनाक आर्सीन गैस और आर्सेनिक का धुआं निकलता है। विषाक्तता एल्यूमीनियम आर्सेनाइड के रासायनिक, भौतिक और विषाक्त गुणों की पूरी तरह से जांच और रिकॉर्ड नहीं किया गया है। एल्यूमीनियम यौगिकों के कई व्यावसायिक उपयोग हैं और ये आमतौर पर उद्योग में पाए जाते हैं। इनमें से कई पदार्थ रासायनिक रूप से सक्रिय हैं और इस प्रकार खतरनाक विषाक्त और प्रतिक्रियाशील गुण प्रदर्शित करते हैं। एक्सपोजर के प्रभाव एल्यूमीनियम यौगिकों के कई व्यावसायिक उपयोग हैं और आमतौर पर उद्योग में पाए जाते हैं। इनमें से कई पदार्थ रासायनिक रूप से सक्रिय हैं और इस प्रकार खतरनाक विषाक्त और प्रतिक्रियाशील गुण प्रदर्शित करते हैं। एल्यूमीनियम आर्सेनाइड के रासायनिक, भौतिक और विषाक्त गुणों की पूरी तरह से जांच और रिकॉर्ड नहीं किया गया है; हालाँकि, रासायनिक वितरण के आधार पर कुछ ज्ञात पुराने और तीव्र लक्षण हैं। एल्यूमीनियम आर्सेनाइड के साँस लेने से श्वसन तंत्र में तीव्र जलन हो सकती है। यह दीर्घकालिक आर्सेनिक विषाक्तता, नाक के अल्सर, यकृत की क्षति और रक्त, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र के कैंसर/रोगों का कारण भी बन सकता है। यदि एल्यूमीनियम आर्सेनाइड का सेवन किया जाता है तो यह जहरीला होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और त्वचा पर प्रभाव और तीव्र आर्सेनिक विषाक्तता का कारण बन सकता है। अंतर्ग्रहण से होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों में आर्सेनिक विषाक्तता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गड़बड़ी, यकृत की क्षति और रक्त, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र का कैंसर/रोग शामिल हैं। यदि त्वचा पर लगाया जाता है, तो एल्यूमीनियम आर्सेनाइड से तीव्र जलन हो सकती है, लेकिन कोई दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव दर्ज नहीं किए गए हैं। संभालने और भंडारण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिएः कसकर बंद पात्रों में ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें। सुनिश्चित करें कि वहां अच्छा वेंटिलेशन हो। डिब्बे को सावधानी से खोलें और संभालें। ए. एल. ए. एसिड या नमी के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया करते हुए आर्सीन जैसे अस्थिर, अत्यधिक विषाक्त आर्सेनिक यौगिकों का एक समूह देता है। संदर्भ बाहरी लिंक आर्सेनाइड एल्यूमीनियम यौगिक III-V अर्धचालक III-V यौगिक जिंकब्लेंड क्रिस्टल संरचना